PEMANFAATAN TANAH BLANGKET SEBAGAI BAHAN CAMPURAN PAVING BLOCK DENGAN TINJAUAN KUAT TEKAN

## Nur Setiaji Pamungkas
Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jln. Prof. H.Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang  50275 Telepon 024 76480569 Email: nursetiaji@yahoo.co.id

## Abstract
In today's society infrastructure development , especially in the field of housing and there's also a supporting infrastructure utilization and the use of paving blocks as a construction  material  .  This  is  because  the  use  of  paving  blocks  are  generally considered  less  expensive  and  easy  execution.  Blangket  soil  can  be  categorized  as one  of  the  kinds  of  soils  containing  lime  ,  which  is  the  precipitate  formed  by chemical  processes or  mechanisms in  nature  ( BKPM Technology  of  Materials 2 ; 2002) . Blangket soil has physical characteristics such as clay or loose, white or dull yellow. This soil is found in the area Grobogan . This study tried to assess the use of the  material  as  a  mixture  of  blangket  soil  making  paving  blocks  in  terms  of compressive  strength.  This  study  used  an  experimental  method  in  the  laboratory testing of materials POLINES Civil Engineering department, where for each of the mixtures made 3 test object. The test results indicate that the material can be used as an alternative blangket soil as a mixture of block paving to reduce and replace the use of sand material . It is shown from the results of testing compressive strength of paving blocks with a mixture of soil blangket in comparison 1PC : 4Ps : 2TB has a compressive strength  of  10.75 MPa , which qualified quality block paving  D (  SNI 03-0691-1996 use for a garden ). For future development needs to be done further research  on  the  use  of  land  blangket  as  material  for  paving  blocks  in  terms  of economics.
Kata kunci : paving block, blangket soil, compressive strength, composition

## PENDAHULUAN
Guna menunjang keberhasilan
pelaksanaan konstruksi bangunan diperlukan  suatu  sumber  yang  dapat digunakan  untuk  mencapai  tujuan bersama  yaitu  adanya  efisiensi  biaya, mutu  dan  waktu.  Ketiga  masalah tersebut  tidak  boleh  dipisahkan  antara satu  dengan  yang  lain  karena  antara biaya yang dibutuhkan untuk pembiayaan  suatu  pekerjaan  sangat mempengaruhi kualitas bangunan tersebut  akan  waktu  pelaksanaan
pekerjaannya.
Sedangkan terkait masalah  mutu,  berhubungan  langsung dengan pemakaian bahan
bangunan/material. Semakin baik kualitas  dari  material  maka  akan semakin  baik  pula  mutu  bangunan tersebut.
Pembangunan infrastruktur masyarakat  dewasa  ini,  terutama  di bidang  pemukiman  (perumahan)  dan sarana  penunjangnya,  masih  banyak dijumpai  pemanfaatan  dan  pemakaian paving block sebagai bahan konstruksi.
Paving block banyak digunakan dalam bidang  konstruksi,  seperti  pavement, jalan raya, lahan parkir, taman dan lain sebagainya.
Kemudahan
dalam pemasangan,  perawatan  yang  murah serta  memenuhi  aspek  keindahan mengakibatkan paving  block lebih banyak disukai.
Paving  block adalah  komposisi bahan  bangunan  yang  terbuat  dari campuran  semen  Portland  atau  bahan perekat  sejenis,  air  dan  agregat  halus dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan lainnya  yang  tidak  mengurangi  mutu dari pada beton tersebut. (SK.SNI S-04- 1989-F,DPU) .  Berbagai  bentuk  dan ukuran  paving  yang  terdapat  pada tempat  tempat  penjualan  paving  dan semua  itu  biasanya  tergantung  dari pabrik  yang  mencetaknya.  Sehingga banyak sekali penyimpangan- penyimpangan yang terjadi pada paving dan penyimpangan yang diperkenankan  sebesar  ±  3  mm. Dimensi paving  block bentuk  persegi pada umumnya adalah panjang 20 cm, lebar  15  cm  dan  tebal  8  cm. Paving block banyak digunakan sebagai bahan pembuatan jalan lingkungan di
pemukiman penduduk karena mempunyai kesan bersih dan rapi. Tanah blangket dapat dikategorikan sebagai salah satu
macam tanah yang mengandung kapur,
yaitu merupakan endapan yang terbentuk  melalui  proses  kimia  atau mekanis  dalam  alam.  Tanah  blangket mempunyai  ciri-ciri  fisik  berupa  tanah liat,  gembur,  berwarna  putih  maupun kuning  kusam.  Banyak  terdapat  dan menjadi perbukitan yang tandus karena tidak dapat  menyerap air hujan. Tanah
blangket  berada  dan  banyak  yang menyelimuti  batu  blangket,  bahkan tanah  ini  dapat  diambil  dari  pecahan batu blangket. Untuk batu blangketnya sendiri sudah pernah dilakukan penelitian  yang  hasilnya  mempunyai daya penyerapan air, nilai keausan dan nilai  kekasaran  yang  tidak  terlalu  jauh berbeda  apabila  dibandingkan  dengan batu  belah  yang  selama  ini  menjadi salah satu material utama dalam segala jenis konstruksi bangunan, baik irigasi, bendungan, pondasi rumah tinggal dan lain-lain (Marsudi, 2004).
Dengan  kondisi  tanah  blangket yang banyak mengandung bahan kapur sehingga mempunyai daya kohesi yang sangat  baik.  maka  diharapkan  dapat dibuat  suatu  bahan  bangunan  yang murah dan efisien berupa paving block . Dengan  adanya  sumber  material  lokal berupa tanah blangket yang volumenye begitu  besar  dan  belum  dipergunakan secara optimal maka peneliti merumuskan  permasalahan  sebagai berikut : Apakah material paving block dari  tanah  blangket  dapat  memenuhi syarat  kualitas  (terutama  tinjauan  kuat desaknya)  sebagai  pengganti paving block dari  material  pasir  dan  semen pada  konstruksi  bangunan  khususnya pekerjaan paving block .

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, dengan menggunakan metode pengujian eksperimen. Pengujian-pengujian  yang  dilakukan meliputi :
a. Berat jenis tanah blangket
b. Uji kuat tekan paving block
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
 Semen Portland.
Semen  Portland  yang  dipakai dalam penelitian ini adalah Portland  Cement (PC)  jenis  I  yaitu semen  yang  digunakan  untuk umum  dan  tidak  memerlukan persyaratan khusus karena
dianggap  sudah  memenuhi  syarat Standar Nasional Indonesia (SNI).
 Agregat halus (pasir), Pasir yang dipakai dalam penelitian ini  adalah  pasir  muntilan  yang diambil  dari  sungai  Krasak  yang berhulu  pada  Gunung  Merapi. Agregat  halus  ini  sudah  umum digunakan  sebagai  bahan  agregat halus  pada  pembuatan  beton  dan merupakan  agregat  halus  yang mempunyai kualitas baik.
Dari  hasil  penelitian  agregat  halus yang  dilakukan  oleh  Parhadi  dkk 2005  pada  lampiran  I  diperoleh hasil sebagai berkut :
Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Agregat Halus Jenis Pemeriksaan Hasil Modulus Kehalusan Kadar Air Berat Jenis SSD Penyerapan Berat isi Daerah Gradasi 3,283 1,050 22,415 2,460 1,790 Zone 3 Sumber : penelitian Parhadi dkk 2005  Agregat halus berupa tanah
blangket
Tanah  blangket  sebagai  bahan pembuatan  benda  uji paving  block berupa  tanah  yang  berasal  dari daerah Tirem, Karangsari, Jatipohon  Kabupaten  Grobogan. Tanah  ini  belum  umum  digunakan sebagai  bahan  pembuatan paving block .
 Air
Air yang dipakai dalam pembuatan benda  uji  diambil  dari  air  yang berasal  dari  sumur  dalam  yang berada  di  Laboratorium  Bahan Bangunan  Jurusan  Teknik  Sipil Politeknik Negeri Semarang.
Alat-alat yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :
 Ayakan    agregat,  dipakai  untuk memisahkan  fraksi-fraksi  agregat menurut kelompok ukuran butirannya.
 Timbangan, dipakai untuk
menimbang  semen,  pasir,  dan agregat sebelum bahan-bahan dicampur, dengan ketelitian 1 gram
 Gelas ukur, dipakai untuk mengukur volume air
 Cetakan paving  block bentuk persegi dengan  ukuran  panjang 20 cm,  lebar  10  cm  dan  tebal  6  cm, dipakai  untuk  mencetak paving block
 Mesin  uji  tekan,  digunakan  untuk menguji  kuat  tekan  silinder  beton, merk  WF  dengan  kapasitas  2500 kN.
Diagram alir penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah :
Gambar. 1.   Bagan Alir Penelitian
STAR T PENGUMPULAN DATA PENGUJIAN KESIMPULAN HASIL PENGUJIAN UJI KUAT TEKAN Kuat tekan paving blok yang dibuat dari tanah blangket KOMPILASI DATA

## PERMASALAHAN/PENGAMATAN LAPANGAN
1. Banyak material tanah blangket belum dimanfaatkan 2. paving blok masih menjadi bahan utama konstruksi
3. Pasir didatangkan dari daerah lain dengan ongkos yang tinggi

## IDENTIFIKASI MASALAH

## Tanah blangket diberdayakan sbg bahan campuran paving blok

## UJI BERAT JENIS
Berat  jenis  material  tanah  blangket sebagai bahan dasar pembuatan
paving blok
FINIS H Kajian Literatur ANALISIS DATA

## Cara Penelitian
Penelitian  ini  dibagi  dalam  beberapa tahap  kegiatan,yaitu  tahap  persiapan, tahap  pengadukan,  tahap  pencetakan, tahap perawatan dan tahap pengujian.
a. Tahap Persiapan Sebelum  bahan-bahan  dicampur dan diaduk, terlebih dahulu ditetapkan volume adukan,
kebutuhan  air  tiap  m3,  kebutuhan semen,  kebutuhan  agregat  halus, dll.
b. Tahap Pengadukan Dalam  penelitian  ini  untuk  setiap
macam  bahan  dan  fas  (faktor  air
semen)  yang  sama  dibuat  dalam satu  adukan.  Sebelum  pengadukan dilaksanakan terlebih dahulu agregat  dibuat saturated  surface dry (SSD).
c. Tahap Pencetakan Bahan-bahan yang sudah dicampur dan  diaduk  kemudian  dicetak
dalam cetakan paving block sehingga didapatkan dimensi sesuai
dengan  ketentuan  yang  ada  dan dipadatkan.  Untuk  masing-masing komposisi  campuran paving  block dibuat 3 buah benda uji.
d. Tahap Perawatan
Setelah dilepaskan dari cetakan dan diberi  tanda  (kode),  benda  uji ditempatkan pada tempat
penyimpanan  yang  teduh  (tanpa terkena  sinar  matahari  langsung)
selama  24  jam.  kemudian  disiram merata dan dibiarkan kering dengan  suhu  udara  kamar  (20 o – 25 o C)  sampai  batas  umur  28  hari sesudah  pencetakan, paving  block siap diuji kuat tekannya.
e. Tahap Pengujian Benda  uji  yang  sudah  dikeluarkan dari  cetakannya  dan  mendapatkan perawatan kemudian diuji kekuatan tekannya  setelah  kering  betul  pada umur 28 hari dengan menggunakan mesin uji tekan.
Perencanaan Campuran Paving Block Perencanaan campuran pembuatan paving  block dalam  penelitian  ini menggunakan komposisi perbandingan volume  Portland  Cemen  (PC)  :  Pasir  : Tanah Blangket untuk membuat benda uji seperti pada tabel 2 di bawah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Hasil  Pengujian  Berat  Isi  Tanah Blangket seperti pada tabel 3
b. Hasil Pengujian Berat Jenis Paving Block diperlihatkan pada tabel 4
c. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Paving Block
Hasil  pengujian  kuat  tekan  untuk berbagai macam  komposisi Paving block dapat  dilihat  pada  tabel  5  di bawah.
Tabel 2. Perencanaan Campuran Paving Block Untuk Benda Uji Sampe l benda uji Komposisi Campuran Jumla h Sampe l P C Pasi r Tanah Blangke t I 1 8 - 3 II 1 4 1 3 III 1 4 2 3 IV 1 4 3 3 V 1 4 6 3 Tabel 3. Pengujian Berat Isi Tanah Blangket Item Pengujian No. Benda Uji Lepas Padat Berat takaran (A) gram 247,56 247,56 247,56 247,56 Berat takaran + benda uji (B) gram 572,87 575,14 613,24 616,35 Volume takaran (V) liter 0,325 0,325 0,325 0,325 Berat benda uji ( W : B – A ) gram 325,31 327,56 365,68 368,79 Berat isi ( W/V ) kg/liter 1,001 1,008 1,125 1,135 Rata-rata (kg/liter) 1,004 1,130 d. Hasil Pengujian Berat Jenis Paving Block
Tabel 4. Hasil pengujian Berat Jenis Komposisi Paving Block (PC:Ps:Blangket) Item Pengujian PC : Pasir : Tn Blangket A Satuan 1 : 8 : 0 1 : 4 : 1 1 : 4 : 2 1 : 4 : 3 1 : 4 : 6 Berat Benda Uji Kering Permukaan Jenuh (ssd) 523,36 538,97 561,10 542,75 546,26 Gram
Berat Benda Uji Kering Oven …..Bk
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gram Berat Piknometer diisi air (25 0 C)……B 958,24 958,24 958,24 958,24 958,24 Gram Berat piknometer + benda uji (ssd) + air (25 0 C) ..Bt 1274,13 1269,27 1246,00 1254,88 1257,11 gram Berat Jenis (Bulk) 2,41 2,19 1,83 2,03 2,00 Berat jenis Jenuh (ssd) 2,52 2,36 2,05 2,21 2,20 Berat Jenis semu (apparent) 2,72 2,65 2,36 2,46 2,49 Penyerapan air (%) 4,67 7,79 12,22 8,55 9,65
Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan Paving Block No Kode Ukuran (cm2) Berat (gram) Kuat Tekan Ket kN Mpa 1 SP (1 : 8 ) 1200 2600 134 11.17 PC : PS 2 SP (1 : 8 ) 1200 2500 158 13.17 1  :  8 3 SP (1 : 8 ) 1200 2400 147 12.25 rata-rata 2500 146 12.19 4 SPB (1:4:1) 1200 2500 48 4.00 PC : PS : TB 5 SPB (1:4:1) 1200 2500 73 6.08 1  :  4  :  1 6 SPB (1:4:1) 1200 2400 53 4.42 rata-rata 2467 58 4.83 7 SPB (1:4:2) 1200 2600 127 10.58 PC : PS : TB 8 SPB (1:4:2) 1200 2500 137 11.42 1  :   4  :  2 9 SPB (1:4:2) 1200 2400 123 10.25 rata-rata 2500 129 10.75 10 SPB (1:4:3) 1200 2600 74 6.17 PC : PS : TB 11 SPB (1:4:3) 1200 2400 34 2.83 1  :  4  :  3 12 SPB (1:4:3) 1200 2500 58 4.83 rata-rata 2500 55 4.61 13 SPB (1:4:6) 1200 2600 73 6.08 PC : PS : TB 14 SPB (1:4:6) 1200 2300 45 3.75 1  :  4  :  6 15 SPB (1:4:6) 1200 2400 59 4.92 rata-rata 2433 59 4.92 Gambar 3. Grafik Kuat Tekan Paving block
0 2 4 6 8 10 12 14 KOMPOSISI CAMPURAN PAVING 12.19 4.83 10.75 4.61 4.92 1PC : 8 PS 1 PC : 4 PS : 1 TB 1 PC : 4 PS : 2 TB
1 PC : 4 PS : 3 TB
1 PC : 4 PS : 6 TB KUAT TE KAN (M P a)
2. Pembahasan
Hasil  pengujian  berat  isi  terhadap tanah blanket dapat disimpulkan bahwa  tanah  blangket  kondisi  lepas mempunyai  berat  isi  rata-rata  1,004 kg/liter, sedangkan untuk tanah blanket kondisi bank mempunyai berat isi rata- rata 1,130 kg/liter.
Dari  hasil  pengujian  di  atas dapat  diketahui  bahwa paving  block dengan  komposisi  PC  dan  Pasir  tanpa tanah  blangket  mempunyai  berat  jenis yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan paving  block yang  ditambah  bahan tanah  blangket.  Di  samping  itu paving block tanpa tanah blangket mempunyai daya  resap  air  yang  relatif  lebih  kecil bila  dibandingkan  dengan  daya  resap air  pada paving  block yang  ditambah dengan  tanah  blangket.  Hal  ini disebabkan  material  tanah  blangket mengandung bahan kapur yang mempunyai daya serap air yang tinggi.
Dari  data  rata-rata  pengujian kuat  tekan paving  block dapat  dilihat bahwa paving  block yang  terbuat  dari bahan  semen  dan  pasir  tanpa  tanah blangket  dengan  perbandingan  1PC  : 8PS  tanpa  tanah  blangket  mempunyai kuat tekan  sebesar 12,19  MPa. Sedangkan paving  block terbuat  dari bahan  semen  :  pasir  :  tanah  blangket dengan perbandingan 1PC : 4Ps : 1TB mempunyai  kuat  tekan  sebesar  4,83 MPa, untuk perbandingan bahan 1PC : 4Ps  :  2TB    mempunyai  kuat  tekan sebesar 10,75 MPa, untuk
perbandingan  1PC  :  4Ps  :  3TB mempunyai  kuat  tekan  sebesar  4,61 MPa,  dan  untuk  perbandingan  1PC  : 4Ps  :  6TB  mempunyai  kuat  tekan sebesar  4,92  MPa.  Adapun paving block yang  ada  dan  sering  digunakan di  pasaran  harus  memenuhi  syarat- syarat  fisik  seperti  yang  diatur  dalam SNI  03-0691-1996  tentang paving block sebagai berikut :
Tabel 6. Sifat-Sifat Fisik Paving Block
Sumber : SNI 03-0691-1996
Keterangan : Paving Block mutu A : digunakan untuk jalan Paving Block mutu B : digunakan untuk parkir Paving Block mutu C : digunakan untuk pejalan kaki Paving Block mutu D : digunakan untuk taman dan penggunaan lain

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan dan  pembahasan  tentang  penggunaan material  lokal  berupa  tanah  blangket sebagai  alternatif  dalam  pembuatan paving  block ,  seperti  diuraikan  di  atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Paving  block berbahan  campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1PC : 8Ps mempunyai kuat tekan 12,19 MPa. Penambahan material tanah blangket pada komposisi campuran paving  block dengan  mengurangi bahan  material  pasir  secara  umum memberikan  nilai  kuat  tekan  di bawah  kuat  tekan paving  block tanpa tanah blangket.
2. Paving  block berbahan  campuran semen,  pasir  yang  ditambah  tanah blangket pada perbandingan
tertentu  akan  memberikan  nilai kuat tekan yang bervariasi. Penambahan material tanah blangket  pada  campuran paving block akan  memberikan  nilai  kuat tekan  yang  paling  optimal  pada perbandingan  1PC  :  4Ps  :  2TB yaitu  sebesar  10,75  MPa.  Nilai  ini menunjukkan  bahwa paving  block tersebut  mempunyai  kualitas  mutu kelas  D  (kuat  tekan  rata-rata  10
MPa), yaitu paving block yang bisa digunakan untuk taman dan penggunaan lainnya.
3. Hasil  pengujian  kuat  tekan  paving block  dengan  perbandingan  1PC  : 4Ps  :  2TB  yang  memberikan  nilai kuat  tekan  10,75  MPa  di  atas menunjukkan  bahwa  penggunaan
material tanah blangket bisa dijadikan alternatif pembuatan paving  block untuk  mengurangi pemakaian  material  pasir  pada paving block dengan mutu D.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  penelitian  ini  atas  nama  tim peneliti,  penulis  mengucapkan  terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung  pelaksanaan  penelitian  ini antara lain :
1. Ketua  UP2M  dan  jajarannya  yang telah  memfasilitasi  pembiayaan penelitian ini
2. Ka  Lab  Bahan  Bangunan  Jurusan Teknik  Sipil  Polines  yang  telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Lab Material.
3. Bp.  Sugiyono  dan  Bp.  Tulus  yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini
4. Rekan-rekan  yang  telah  banyak memberikan saran dan masukan.

## DAFTAR PUSTAKA
____________, 1983. Pengujian Bahan , PEDC, Bandung ____________,1997. Pengembangan Sistem Pengolahan Batu kapur/Gamping (CaO) Menjadi Gipsun Dengan Reaksi Penggaraman, Bappeda  TK  I. Jawa Tengah, Semarang .
_____________,1971, Peraturan Beton Bertulang  Indonesia  (PBBI), Derektorat Penyelidikan Masalah Bangunan Departemen  Pekerjaan  Umum, Jakarta
BPKM. 2000. Modul Bahan Bangunan I . Politeknik Negeri Semarang.
D.F.  Orchard    (1979). "Concrete
Technology  –  Properties  and Materials." Applied  Science
Publishers Ltd, London. Marsudi,  2004. Pemanfaatan  Batu Blangket Sebagai Bahan Utama  Konstruksi  Bangunan Irigasi    Dan  Pondasi  Rumah Tinggal , Semarang
M.S.  Shetty    (1986). "Concrete Technology  –  Theory  and Practice." S.Chand & Company Ltd, Ram Nagar New Delhi Nawy,  Edward  G.  1990. Beton Bertulang  Suatu  Pendekatan Dasar. Terjemahan Ir. Bambang  Suryanto,  MSc.,  PT. Eresco, Bandung Parhadi, dkk. 2005. Hasil Pemeriksaan Agregat . Penelitian Dosen Muda Polines, Semarang
SKSNI  T-15-1991-03. “Tata  Cara Perhitungan  Struktur  Beton Untuk  Bangunan  Gedung” Departemen  Pekerjaan  Umum,
Jakarta SNI  –  03  –  0691  –  1996.  ”Bata  Beton (Paving Block)”, Badan Standardisasi  Nasional  (BSN), Jakarta
Subakti, Aman, 1994. Teknologi Beton Dalam Praktek ., ITS, Surabaya Sudibyo,  Ir.  1993. Teknik  Bendungan . Pradnya Paramitha. Jakarta Supriyadi, Kusdiyono dan Heri Ludiro, 2006. Model Penentuan Proporsi Campuran Beton Secara Lengkap. Wahana Teknik  Sipil.  Vol.  11,  No.  3. Hal. 115-125, Semarang
Tjokrodimuljo,  K.  1996. Teknologi Beton . Nafiri. Yogyakarta